304 
V. Schumoff-Deleano, Synthetische Versuche etc. 
Es war demnach nahezu die ganze Tonerde vom Enstatit auf- 
genommen worden. 
3. Enstatit mit 15 Mol.-% A1 2 0 3 : 0,4863 g Schmelze 
gab nach der Behandlung mit 2 V n Natronlauge: 
1450- 
1350- 
Mg -Spinell 
Mg Si 0 3 
Tridymit 
1250- 
+ Al 2 Oi 
feste Losung 
Mg -Spinell 
Glas 
Si0 2 
AL 0 3 
MgO 
0,27 
0,26 
Spur 
Summe . . 0,53 
Der Rückstand (0,3815 g) enthielt: 
Si0 2 47,39 
A1 2 0 3 14,91 
MgO 37,54 
Summe 
99,84 
Es zeigt sich, daß der En- 
statit ebenso wie das a-Ca-Silikat 
bis 15% Tonerde in Form fester 
Lösung aufnehmen kann ohne be- 
sondere Änderung seiner optischen 
Eigenschaften und seiner Wider- 
standsfähigkeit gegen verdünnte 
Säuren und Basen. Der Schmelz- 
punkt wird aber (Fig. 3) ziemlich 
stark herabgedrückt von 1450° auf 1350° der 10% Mischung. 
Es ergibt sich daraus, daß natürliche Verbindungen, die ein- 
fache Oxyde beigemengt enthalten , einen niedrigeren Schmelz- 
punkt besitzen müssen als die reinen Kunstprodukte, wie es tat- 
sächlich und oft beobachtet wurde. 
10 15%AI 2 0 3 
Fig. 3. 
Herrn Hofrat Prof. Dr. C. Doelter und Herrn Dozenten 
Dr. Dittler danke ich herzlichst für die Unterstützung, die sie 
mir während der Arbeit angedeihen ließen. 
Die chemischen Analysen habe ich im II. chemischen Institut 
der k. k. Universität Wien ausgeführt; Herrn Assistent Dr. Carl 
Mayr bin ich für seine tatkräftige und sachkundige Hilfe zu be- 
sonderem Dank verpflichtet. 
Wien, Mineralogisches Institut der Universität. 
